标题：硼矿
主要硼矿床分布
目前主要硼矿床仅在少数几个国家和地区分布（图1），大部分集中在美国和土耳其，其产量大约占世界产量的90%。  中国硼矿资源分布图
美国硼砂集团在加州的Mojave 沙漠Boron地区开采的是一个大型硼砂和四水硼砂矿床，北美化学矿物集团开采的是Searles湖中抽取含硼酸盐的卤水矿产，Newport矿物公司从德斯谷开采的是小型硬硼钙石矿床。
19世纪在美国加州的Mojave 沙漠Clear湖、内华达州西部的干盐湖发现了硼砂，其大量开采改变了世界硼砂的供需形势，在世界范围得到非常广泛的应用。
土耳其靠近地中海沿岸的火山－盐湖盆地沉积硬硼钙石和钠硼解石，白硼钙石矿床（Helvaci, C., 1995；Helvaci, C., and Firman, R.J., 1976；Helvaci, C., and Yagmurlu, F., 1995；Inan, K., Dunham, A.C., and Esson, J., 1973）。硼酸盐的开采由国家矿业公司埃提银行（Etibank）控制，其在Bigadic 和Emet地区的硼矿提供了绝大部分的商业交易的钠硼解石和硬硼钙石，还有来自Kirka地区的一个巨型硼砂矿床。
俄罗斯远东地区主要是矽卡岩型硅硼钙石矿床（Ageeva，L. I.，and Aver'yanov，G. S.，1981；Chernevskii，N.N.，1973；Ozol，A. A.，1976；Dorofeev，A. V.，1974；A.A.奥佐尔，1987）。
目前我国可以利用的硼酸盐型硼矿资源主要是辽东地区的镁硼酸盐型硼矿（俗称白硼）和青藏高原的盐湖卤水硼砂矿，其次在湖南常宁地区有少量矽卡岩型硼矿产出。由于青藏高原盐湖硼矿地处边远地区，自然条件恶劣，交通不便，目前产量不足国内需求量的10%，而辽东地区硼矿满足了我国硼矿国内需求的90%以上。
辽东变质型镁硼酸盐矿床是我国所特有的硼矿成因类型，大石桥地区镁橄榄岩作为硼矿的基质岩石，同时也是我国重要的大石桥菱镁矿床的基底岩石，是世界上罕见的地质特征，因此镁橄榄岩成因及其与镁硼酸盐矿床及菱镁矿床之间成因关系的研究具有重要的理论意义和找矿意义。
世界上硼矿总储量约17亿吨（以B2O3计），主要产硼国家有美国、土耳其、俄罗斯、哈萨克斯坦、智利、玻璃维亚、秘鲁、阿根廷、伊朗、中国等十个国家。其中美国、土耳其、俄罗斯和中国的保有储量最多。中国的保有储量占第四位。硼矿(9张)
目前世界上具有工业价值的主要硼矿床类型是分布于美国加州及南美洲的新生代盐湖型及火山热泉型硼砂矿床，硬硼钙石－钠硼解石矿床，钠硼解石、硼砂和板硼钙石矿床（Smith，G.I.，1985；Crowley, J.K., 1996；Barker，C. E.，1980；Barker，C. E.，and Barker，J. M.，1985；BARKER, J.M., AND WILSON, J.L., 1975；Joe W. Siefke.，1995；Sieke，J. W.，1991）；土耳其靠近地中海沿岸的火山－盐湖盆地沉积硬硼钙石和钠硼解石，白硼钙石矿床（Helvaci, C., 1995；Helvaci, C., and Firman, R.J., 1976；Helvaci, C., and Yagmurlu, F., 1995；Inan, K., Dunham, A.C., and Esson, J., 1973）；俄罗斯远东地区主要是矽卡岩型硅硼钙石矿床（Ageeva，L. I.，and Aver'yanov，G. S.，1981；Chernevskii，N.N.，1973；Ozol，A. A.，1976；Dorofeev，A. V.，1974；A.A.奥佐尔，1987）。
19世纪在美国加州的莫拉维（Mojave）沙漠Clear湖、内华达州西部的干盐湖发现了硼砂，其大量开采改变了世界硼砂的供需形势，在世界范围得到非常广泛的应用。目前主要硼矿床大部分集中在美国和土耳其，其产量大约占世界产量的90%。
美国硼砂集团在加州的莫拉维（Mojave）沙漠硼镇（Boron）地区开采的是一个大型硼砂和四水硼砂矿床，北美化学矿物集团开采的是撒拉斯（Searles）湖中抽取含硼酸盐的卤水矿产，Newport矿物公司从德斯谷开采的是小型硬硼钙石矿床。
1856年，J A Veach在今天的加州湖县Clear湖发现了泥岩中与热泉有关的硼砂。1864年进行过小规模的开采。在对该地区进行勘探后不久，发现了位于内华达州西部沙漠地区和加州东南部的更大的硼矿床。在开始63年的国内开采中，矿床的类型和地点都发生了变化，但是总的来看，更大更好的硼矿得以发现和冶炼技术的不断提高促使产量增加以及价格下降。1927年在美国硼矿历史上是一个里程碑，因为在硼镇（Boron）的大型硼砂矿和撒拉斯（Searles）卤水湖（含有工业品位的硼砂）开始大规模生产，不久就取代了国内其他的一些生产单位。目前美国主要有三个地区开采硼矿，加州南部、硼镇（Boron）地区以及撒拉斯（Searles）湖，还有开采规模较小的德斯谷，该区的所有硼矿产于新生界陆相沉积盆地。
硼镇（Boron）地区的硼矿位于美国加里福尼亚州莫拉维（Mojave）沙漠西北的莫拉维镇（Mojave）和巴斯通镇（Barstow）之间，距洛杉矶东北145公里。目前所开采的克拉默硼矿是露天矿床，该矿自从1926年开采以来一直是世界最大的硼矿床。硼矿形成于中新世小型构造陆相盆地中的（火山）热泉活动沉积作用，硼矿体呈透镜体状，硼矿物主要是硼砂、四水硼砂和硬硼钙石，中间夹粘土岩夹层，由内到外依次为：硼砂和四水硼砂矿体-钠硼解石－含粘土岩的硬硼钙石－粘土岩。
目前露天开采在地表的面积为6000英尺长（东西方向），5000英尺宽（南北方向）。开采的最大深度达650英尺（采坑的中间位置）。
加利福尼亚州是美国唯一的具有重要商业开采价值的硼矿产区，目前有三大矿区：1.加州科恩县（Kern county）硼矿矿区，2.加利福尼亚州西圣贝那迪尔诺（san Bernardino county）西尔斯湖区的卤水矿，3.加利福尼亚州和内华达州交界处的死谷（death vaiiy）矿区。
美国可供开采的硼矿储量有4000多万吨（商业储量，以100% B2O3 计）。其中加州科恩县科拉莫尔矿区，硼酸钠型矿储量（100% B2O3 计）3250万吨，加利福尼亚州西圣贝那迪尔诺（san Bernardino county）湖区的卤水矿约1000万吨，西圣贝那迪尔诺的巴斯托还有低品位（B2O336.4%）的矿石1.4亿吨，系钙型-钠钙型硼矿，死谷（death vaiiy）矿区还有低品位（B2O320%）1800万吨。
土耳其开采的硼酸盐主要是在毕加狄（Bigadic）和伊美特（Emet）地区的钠硼解石和硬硼钙石，还有来自科卡（Kirka）盆地的一个巨型硼砂矿床。
土耳其的硼矿主要分布在屈塔希亚省埃迈特地区（Emet Districtofkutahya Province），埃斯基谢希尔省科尔卡地区（Kirka Destrict of Eskiskisehir Province）和凯斯特莱克地区（Kesteiek Mustafa Kemaipasa District）。土耳其的硼矿矿石类型有三类，分别为硼酸钙型、硼酸钠型和钙钠型硼矿。约有储量24.1亿吨（合可比基础储量为15亿吨，商业储量为3亿吨）。在屈塔希亚省埃迈特地区的多甘拉尔/伊格迪科伊矿储量为6.44亿吨（B2O3 42-46%），斯派矿（ESPEY）储量为2.5亿吨（B2O3 40%），海萨奇克矿（HISARCIK）储量为3000万吨（B2O3 35%），埃斯基谢希尔省科尔卡地区的十水硼砂矿储量为5.42万（B2O3 含量25%），比加第奇（bigadic distrct）储量为9.75亿吨（B2O3 25-30%），凯斯特莱克地区还有储量为700亿吨（B2O3 25-30%）。
俄罗斯的硼矿多产于亚洲部分，以硅硼钙石为主，有感可溶性较差，总储量为4000万吨，产地为达尔涅戈尔斯科城（the town of daineqorsk）。
哈萨克斯坦的硼矿分布在黑海北岸的因德尔地区因德尔坦城（the town nderborskij），以硼镁石、水方硼石为主。储量为1500万吨。
智利的硼矿产于安托法加斯塔省（autofag asta province）和塔拉帕卡省（tarapaca province）。约有储量1500-2000万吨（B2O3），矿石类型以斜硼钠钙石为主。
玻利维亚的硼矿多产于玻托西省乌尤尼盐湖（salar de uyuni），矿石类型以斜硼钠钙石为主，约有储量（B2O3）400万吨，矿石量1200万吨，品位约30%。
秘鲁的硼矿多产于安第斯高原的火山地区阿雷基帕省（arequipa），矿床赋存在湖床中，以斜硼钠钙石为主，约有储量（B2O3）400万吨。
阿根廷的硼矿多产于萨尔省的廷卡拉（saujuy dei hombre muerto tincaiayu），有11个矿化带，矿石类型为天然十水硼砂和斜硼钠钙石为主，约有储量（B2O3）2000万吨。
我国硼矿资源概况
矿床分布中国的硼矿资源比较丰富。目前已查明的硼矿点，大约有55处。以探明储量与国外经济可用储量相比，居世界第四位。
我国硼矿资源绝大多数产地和储量集中分布在东北和西南地区的辽、吉、青、藏四省区，硼矿资源主要分布在辽(宁)东——吉(林)南沉积变质型硼矿成矿带，青藏高原盐湖硼矿成矿带及江苏六合冶山——广西钟山黄宝矽卡岩型硼矿成矿带等三个成矿带中。
在东北的辽宁和吉林地区，硼矿储量占总量的65%，主要为硼镁石矿和硼镁铁矿。在青海和西藏地区，主要是天然硼砂硼矿储量占总储量的29.8%；在青海主要有钠硼解石、柱硼镁石、水方硼石和库水硼镁石。此外，在西藏还有含硼湖泥、湖水；在四川还有含硼卤水；吉林在某石棉矿中伴生硼镁石矿；江苏在某铁矿中含有硼的资源；河北在中国首次发现锰方硼石；湖南和安徽也有中型矽卡岩硼矿。截至目前，我国硼化工行业利用的主要硼矿资源还是我省的白硼。这种延续近半个世纪的格局将随着白硼的减少，青海西藏地区的硼矿资源的进一步开发及翁泉沟等地的黑硼利用突破而改变。
辽宁省硼矿资源现状全国重要硼矿产地有8处，其中东北地区占6处，集中在辽宁省占全国的75%，主要分布在辽宁省凤城、宽甸、大石桥三个地区，储量较大的矿区有凤城翁泉沟矿床、宽甸花园沟矿床、宽甸二人沟矿床、宽甸栾家沟矿床、宽甸五道岭矿床、营口后仙峪矿区，这些矿区都属于大型和特大型矿区，占全区探明储量的91.98%。
其中凤城翁泉沟矿区B2O3储量2185万吨，为硼镁铁型矿石。由于矿石中的硼、铁分解较差或未分解，必须经过选矿才能利用。而目前硼镁铁型矿石的选矿工艺还处于实验室试验阶段，未能应用到生产。因此，凤城翁泉沟矿区的B2O3储量处于停滞状态。
从截止2007年年底统计资料上看，我省共有硼矿开采企业53家，硼矿采矿许可证58个。设计生产规模小于二万吨的小型矿山占63%，大于2万吨的16个，占27%。全省58个硼矿区（点），硼镁石型（白硼）矿区50个。从50个硼镁石型（白硼）矿床现保有储量上看，基本以小型为主，从保有储量上看已无大型硼矿。花园沟、栾家沟、二人沟、后仙峪四个原大型硼矿床，经过多年开采，到目前为止，四个矿区保有储量合计（B2O3组分量）不足80万吨，也就是说没有一个原来花园沟或栾家沟探明储量大。硼矿资源形势非常紧张。
硼矿资源的主要特点a.小型矿山所占比例较大，我省58个硼矿山中保有储量为大型以上的均为硼镁铁矿型（黑硼）。白硼中保有储量无大型；中型矿床有3个，占6%；小型中保有储量大于5万吨有4个，占8%，5万吨～1万吨有22个，占44%，1万吨以下有17个，占34%。也就是说小型储量矿山占94%。
b.硼矿品位偏低，大多低于12%，采矿工艺落后。回采率较低，使资源利用率不高。
c.硼镁铁矿（黑硼）：目前我省硼资源保有量严重不足，仅存的保有储量都集中在凤城翁泉沟硼铁矿区，该区B2O3原探明储量约2185万吨，但是，当时圈定硼矿体的边界品位为1%，与现行指标比较，少了2%，如果按现行工业指标圈定矿体，势必导致保有储量大幅度下降。据近日我省储量管理部门组织对翁泉沟整个矿区重新按边界指标3%计算，其结果三氧化二硼组分储量为9986349吨，平均品位为7.52%,比原储量减少了54.3%。
d.由于大多矿山很少有技术人员参与矿山管理，因此这些矿山的资源利用情况普遍较差，主要表现为矿山地质工作程度较低，储量不清，因此采矿回采率、贫化率无法计算，采出多少，剩下多少，损失多少，都没有准确的统计数据。
硼矿资源勘查建议
1. 搞好辽宁省硼矿资源调查研究工作，摸清家底，搞清资源，提出进一步找矿远景区和方向
当前我省硼矿资源调查研究工作十分重要，我省现有硼矿山到底有多少资源，据我了解，现在省里有关部门掌握的数据并不准确，因为大多数矿山，甚至国有大型矿山都不知道他的矿山还有多少资源，还能开采多少年。另外我省还有多少硼矿资源待勘查，找矿远景及方向到底如何还有待进一步考察。这种状况对宏观调控非常不利。近日，辽宁省人民政府镁资源保护办公室与辽宁省化工地质勘查院签署了合作开展《辽宁省硼矿资源调查与预测》项目，其目的就是搞清我省硼矿资源状况，摸清家底，预测进一步找矿方向，并实施地质勘查找矿工作。为我省硼行业可持续发展提供必要的资源保障，建立硼矿资源信息系统，为硼行业的可持续发展服务。
2. 下大力度对原有老矿区外围及深部进行认真研究勘查，攻深找盲，争取找矿重大突破
当前我国地质找矿工作的主要任务是攻深找盲和老矿区外围找矿，并取得了非常好的找矿效果。硼矿勘查也是一样，近几年我省地勘单位在老矿区外围均取得重大找矿效果。例如，我们辽宁省化工地质勘查院在营口大石桥后仙峪矿区外围花岗岩下分别找到鲁家沟、鲁家南沟、二道沟、东岔沟、板长峪等五个硼矿床，取得重大找矿突破。辽宁省矿产勘查院丹东分院最近在辽宁省宽甸县砖庙硼矿区外围高利堡子一带发现了预计中型以上硼矿床，取得很好的找矿效果。所以加强老矿区外围找矿是非常重要的。另外，一些老矿山都是八十年代以前勘查的，由于当时受计划经济体制及钻探设备能力的限制，很多矿山深部矿体都未得到控制，据我研究，在宽甸栾家沟、杨木杆、花园沟、二人沟、营口五○一硼矿深部及外围都具有非常好的找矿前景，有的矿山可能会有惊人的找矿效果。
3. 对翁泉沟进行进一步勘查研究，搞清硼铁分离状况及分布，利用上应以硼为主
翁泉沟硼铁矿床是一个大型含铀铁硼酸盐型硼铁矿床，辽宁省地质局631队第一地质普查勘探队（1964）于1959年至1961年底进行详查评价；于1974年至1976年继续开展以铁矿为主的综合普查勘探工作。
经过详细勘探，区内探明具有工业价值的铁矿体共8个，矿体规模巨大，储量丰富，铁矿矿石总储量达28302万吨。其中27573万吨之储量产于Ⅰ矿体，占全区总储量的97.43%。矿石中伴生的B2O3组分为2125万吨，铀13585吨，是具有很大综合利用价值的大型含铀铁硼酸盐矿床。
本区铁矿类型比较复杂，但基本上全部为原生矿石。矿石所受氧化强度小，深度不大，一般不超过3米，数量有限。
原生矿石按矿石中所含矿石矿物的种类、含量的不同，将铁矿石类型分为磁铁矿型和磁铁矿-硼镁铁矿型两大类，进一步根据硼酸盐矿物的含量细分为：磁铁矿型和硼镁石磁铁矿型；硼镁石（遂安石）-磁铁矿-硼镁铁矿型和磁铁矿-硼镁铁矿型四类。其中以硼镁石-磁铁矿和磁铁矿-硼镁铁矿型为主。
由于本区铁、硼紧密共生，除各类铁矿石中含有不等量的硼组分外，铁矿石中尚夹有无铁的硼矿夹层。其矿石类型属于硼镁石型，该类矿石的矿石矿物为硼镁石，脉石矿物主要为蛇纹石及不等量的金云母。其中硼镁石多为粗大的板状硼镁石及少量的遂安石，并且几乎全部为纤维硼镁石所替代。 
此外，矿体中局部夹有由透闪石和磁铁矿（20~40%）组成的薄层透闪岩型磁铁矿数量有限，不足1%。
上述各类矿石在不同地段分布的情况也有些不同，翁泉沟矿段以磁铁矿-硼镁铁矿型为主（占77.4%）并夹有许多（22.3 %）硼镁石-磁铁矿型之夹层，偶见较薄的（1~2 米）硼镁石型矿石夹层，而业家沟、东台子矿段则以磁铁矿型为主（占90% ），并且主要是该类岩中的硼镁石-磁铁矿型。硼镁铁矿型矿石夹层很薄且数量不多（占8.9 % ）。铁矿石中亦夹硼镁石型矿石，其数量与翁泉沟矿段大体相同。整个矿床以磁铁矿型矿石（占58.4 %）和磁铁矿-硼镁铁矿型矿石（占40.9%）为主。
由于各类矿石沿走向变化急剧，在垂向上具有分层富集和韵律性交替的特点。所以，各种矿石类型在空间上难于准确圈定和对比。
（1）因翁泉沟矿区储量大，矿种多，矿石类型复杂，各矿段间又互不相同，在利用上建议对各矿段进行有针对性的研究和实验，搞清各矿段的矿石组合及类型。不同类型制定不同利用开发方案。
（2）在开采利用上应以硼为主，综合利用，争取效益最大化。
翁泉沟三氧化二硼组分量占全国总储量58%，在我国硼矿资源紧张的今天，该区硼资源更显重要。而我国类似于该区的低品位铁矿储量很多很多。近年来由于铁矿市场发生了较大变化，使过去属于低品位、利用不合算的翁泉沟硼铁矿变为能有利可图的铁矿，由于该矿区的矿石类型的复杂性，大多硼铁不好分离，一些企业为了自身利益可能会选铁弃硼。这样会使大量硼矿资源被损失掉。
总之，目前我省硼矿资源形势非常紧张，因此，搞清我省硼矿资源家底，加大我省硼矿勘查工作，用好我省目前所拥有的有限硼矿资源突显重要。相信经过地质勘查单位的努力，一定会在我们的硼矿远景区、老矿区外围及深部取得重大找矿突破。相信经过有关部门的管理，矿山企业对现有资源科学有序的开采利用，再加上翁泉沟硼铁矿取得应用上的突破，我省硼矿资源一定会在很长时期内保障我国国民经济对硼资源的需求。
矿物原料特点
世界上含硼矿物很多，根据含硼矿物的化学组成，可将其分为三类：硼硅酸盐矿物、硼铝硅酸盐矿物和硼酸盐矿物。其中，硼硅酸盐矿物主要是硅钙硼石和赛黄晶；硼铝硅酸盐矿物主要有电气石和斧石。这两类硼矿物中，除了硅钙硼石尚具有工业价值外，其他或是难以加工，或因未大量聚集成工业矿床而意义不大。目前，作为硼工业原料的主要是第三类——硼酸盐矿物。这类矿物有100多种，但作为工业硼资源开发利用的仅有10余种，如天然硼砂、遂安石、硼镁石、硬硼钙石、天然硼酸、钠硼解石、柱硼镁石等。在中国，硼镁石、遂安石、硼镁铁矿、硼砂、钠硼解石、柱硼镁石等均可形成大、中型矿床。下面分别简介一下几种主要硼酸盐矿物的物理、化学性能。
硼镁石 Mg2[B2O4(OH)](OH)：B2O3 的理论含量为41.38%；呈纤维状、板状、柱状晶形；具有丝绢光泽；颜色有白、灰、浅黄色；密度为2.62～2.75 g/cm3，莫氏硬度3～4，不溶于水。
硼镁铁矿（Mg·Fe)3 Fe[BO3]O2：B2O3 的理论含量17.83% ；形态有针状、柱状、纤维状、短柱状-粒状集合体等多种晶形；具有珍珠、金刚光泽；颜色有黑色和黑绿色；密度为3.6～4.7 g/cm3；莫氏硬度5.5～6；不溶于水。
天然硼砂Na2B4O5(OH)4·8H2O：B2O3 的理论含量是36.51% ；形态为晶体或致密块状、土状集合体；颜色有白色、浅灰色和浅黄色；密度为1.69～1.72 g/cm3；莫氏硬度2.0～2.5；可溶于水。
遂安石Mg2(B2O5)：B2O3 的理论含量46.34%；形态有板柱状、楔状、竹叶状、针状、纤维状等多种晶形；呈玻璃油脂光泽；有白色或淡褐色；密度为2.91～2.93 g/cm3；莫氏硬度5.9；不溶于水。
钠硼解石NaCa(H2O)6[B3B2O7(OH)4]：B2O3 的理论含量42.95% ；晶形有纤维状、针状集合体两种；呈玻璃、丝绢光泽；无色或白色；密度1.65～1.95 g/cm3；莫氏硬度2.5；难溶于水。
硬硼钙石Ca(H2O)[B2BO4(OH)3]：B2O3 的理论含量50.81% ；形态为等粒状、放射状、致密状集合体；有玻璃、金刚光泽；白色或无色；密度2.41～2.44 g/cm3；莫氏硬度4.5～5；不溶于水。
柱硼镁石Mg[B2O(OH)3]：B2O3 的理论含量42.46% ；有柱状、短柱状和纤维状3种晶形；玻璃光泽；颜色有白色、灰白色或无色；密度2.3 g/ cm3；莫氏硬度3.5。
用途与技术经济指标
硼矿物的主要用途
上文已经提过，硼是重要的化工原料。硼矿的主要用途是用来生产硼砂、硼酸、元素硼以及硼的其他化合物，这些硼化物广泛应用于国民经济的许多部门。
1.建材工业
玻璃行业是硼砂的最大用户。玻璃生产中加入一定量的硼砂可以增强玻璃的热稳定性，增大紫外线的透射率，提高玻璃的透明度和抗冲击的机械性能。近年来，硼酸还大量用于玻璃纤维的制造，而玻璃纤维不仅是生产玻璃钢的重要原料，而且也是建筑、机械和制萘工业等的新型材料。
在陶瓷行业中可用硼砂作催化剂。硼砂也是防腐剂、高温坩埚、油漆等生产的添加剂。
2.轻工工业
硼砂是生产搪瓷制品的重要原料，它能增强搪瓷制品的牢固度和光泽度，提高瓷釉的耐热性，并大大增大其膨胀系数。
在印染行业中，硼砂是常用的煮炼剂，用来去除天然棉纤维中所含的油、蜡及色素等，并对原布具有漂白作用利于染色。
在造纸业中硼化物是一种新型的造纸涂料，它可以增加纸的光泽和防火性能，并用作造纸工业中含汞污水的处理剂等。
硼的某些化合物还可以做成防火剂、防火涂料、油漆干燥剂、防锈漆等。
3.冶金工业
在冶金工业中加入硼化物可制成硼钢等特种钢，这类钢具有很高的强度和耐腐蚀及耐热等优良性能，是制造喷气发动机等主要部件的优质钢材。
在铝、钼、镍等金属中加入少许硼，可以改善这些金属的机械性能。硼也是铸造镁及其合金时的防氧化剂。铁、硼、硅非晶态金属是一种高新技术材料，用它作变压器铁心，代替硅钢片，可节电3/4。
4.机械工业
在机械工业中硼被用作硬质合金、宝石等硬质材料的磨削、研磨、钻孔及抛光等。
“渗硼”是机械加工行业中一种新工艺，它能提高零件表面的硬度和耐磨、抗氧化性能。
5.化学工业
硼砂、硼酸可作为肥皂、洗涤剂等日用化工产品的添加剂。含硼洗涤剂具有保护头发、去污力强、无污染等性能。某些硼化物还可制成良好的还原剂、催化剂、溴化剂等。
6.电子工业
在硼系列化合物中，某些硼化物是绝缘材料，而有些硼化物则是良好的导电材料，具有半导体的特性，又有电子放射等性能，可用来制造各种电子元、器件，用作引燃管的引燃极、电讯器材、电容器、半导体的掺合料、高压高频电及等离子弧的绝缘体、雷达的传递窗等。
7.原子能工业和国防工业
硼具有显著的吸收中子的作用，可用作原子反应堆中的控制棒及原子反应堆的结构材料。
碳化硼具有高熔点、抗压强度大、防辐射和防化学腐蚀性能，因此，它是航空和装甲的理想防护材料。硼的某些化合物是制造火箭喷嘴、燃烧室内件及喷气发动机的部件。硼的氢化物是液体火箭推进剂中常用的燃烧剂等。
8.农业
硼在农业上用作生产硼肥、杀虫剂等。